82 



STANISLAS MEUNIER. — ÉTUDE 



L'analyse d'un calcaire asphaltique des environs de Seyssel a été 

 faite au bureau d'essai de l'École des mines. Elle a donné : 



Argile . 3 00 



Sesquioxyde de fer . . 2.60 



Chaux 45.00 



Magnésie 3.30 



Acide sulfarique 0.20 



Acide phospborique ......... 0. 20 



Eau et acide carbonique 38 . 60 



Matière bitumineuse 6. 70 



99 60 



En soumettant l'asphalte de Seyssel à la distillation fractionnée, on 

 a obtenu les résultats suivants : 



Proportion 

 Densité, pour «/oo. 



Eau ammoniacale — 10 



Huile jaune distillant de 80<> à 150» 0.863 96 



— jaune foncée — 150° à 200« 0.888 58 



— rougeâtre — 200° à 250« 0.907 112 



— -,2500 3 3000 0.922 310 



— rouge brun distillant au delà de 300" . . 0.958 275 

 Produits solides — 139 



TOTAI 1.000 



Nous avons prélevé dans la huitième couche, la plus profonde et la 

 plus récemment découverte, un échantillon qui nous a fourni 8.5 % 

 d'asphalte pur. Il constitue une des variétés les plus riches de toute 

 la région. C'est une roche assez foncée, présentant des matières 

 noirâtres, dans lesquelles l'asphalte est plus abondamment concentré 

 qu'ailleurs. Au microscope, on n'y voit pas de fossiles, et ce qui domine 

 ce sont des éclats transparents tout maclés de calcite, entièrement 

 solubles dans l'acide chlorhydrique étendu. 



A côté de cette teneur relative à la couche la plus profonde, il est 

 intéressant de considérer la teneur de la septième couche, c'est-à-dire 

 la plus supérieure dans la série stratigraphique. Un échantillon de cette 

 septième couche a donné 7.2 ^/o d'asphalte, c'est-à-dire un résultat 

 peu différent. D'aspect, la roche est aussi assez analogue à la précé- 

 dente. 



